— 369 - 



Kupferdraht aber am grössten ausfällt. Wir schliessen also, dass 

 im Moment des Zerreissens (in Folge seines eigenes Gewichts), 

 gegossenes Zink semen Querschnitt am ansehnlichsten und 

 schnellsten, Kupferdraht hingegen am langsamsten ändert. 

 Hinsichtlich benannten Processes folgen die Metalle in solcher Reihe: 

 1) Zn (gegossen); 2) Pb; 3) Sn; 4) Си (geglüht); 5) Fe 

 (Stäbe); 6) Fe (Draht); 7) Си (Draht). 



61. Auf Grund des obengesagten, können wir auch den Coeffi- 

 cient der Festigkeit berechnen, d. h. bei wieviel Kilogramm ein 

 Stab, dessen Qnerschnitt=l mm ist, zerreisst. Wenn wir dieses 

 Gewicht mit P bezeichnen, so erhalten wir, wie zuvor, die 

 Gleichung: 



? .w 2 f = P 



Da aber fi(d+t)=l-"» ; n^ щ-^; /= —^ ist, folg- 



oaA' 2 

 lieh ; 7 . 4 ,— « = P, und für zwei Stoffe ist: 

 (d -л-г) * 



/ d'+ï У*" 4 cp' Д' 2 F'_ 



/ d'-+-i' \ ж ~ 4 Л' с" 2 к' 

 Da aber nach (Gl. 21): [^ггц^п) = д" ^tt p » folglich: 



P" — ? "с"ТД" { } 



oder auch, laut Gl. (85): 



Z. - У- ^Lv/t" ^ 



? 



9' P' 



Da, aus § 60, — bekannt ist, so können wir demnach ^77 be- 



rechnen und die Resultate mit den gegebenen Festigkeits-Coeffi- 

 cienten vergleichen, was aus folgender Tabelle ersichtlich. Es ist 

 nach TJhland und „Hütte" dieser Coefficient P für Cw (ge- 

 glüht)— 21 bii. ; Си (Draht)— 42; Fe (Stab)— 40; Fe (Draht)— 

 56—65; Zn (gegossen)— 5,26; Sn— 3,50; Pb— 1,30 '). 



') Uliland, 1. с pg 54; „Hütte", 1. e. pg 236. 



